i$i A B R E G E D E S M E M O I R E S 



^BiM^— w I I s'y rcndre adh^rente , le msitre raflineur cntre dans le fouriieau par I'oii- 

 vcrture C marquee dans I'elevation [Fig. 5), un aide lui donne la biafque 



C H Y M 1 1". p_jj. ^j,jjg ouvcrture, de nieme que par cclle £ ; il en arrange fuffifamment 

 ylnn^e l7~o, ^ur le fol du grand balliJi pcur former une couche, il fort enfuite du 

 fourneau pour lailfcr la place aux deux aides qui la battent avcc des pa- 

 Comment on metlettes de bois, comme on le pratique ^ tous les fourneaux; cette couche 



fa braiqiie dars le battue, le maltre raHineur fait avec un cifeau de fer des raies en tous fens 



fourneau, Sc commc j^,jj ^^^^^ br.ifque, & jette un peu d'eau fur la furface , c'eft alin que la 



"" ■ couche fupsrieure puiffe mieux le licr-, il fe fait enluite apporter de nou- 



velle bralque qu'ii arrange comme la preccdente & que Ton bat de la 

 mcme maniere; il en ufe de raeme pour niettre la derniere couche, en 

 obfervant 4 chacune de laiffer le milieu du ballin plus profond que les 

 bords, avec une pente vers les deux petits murs H, marques dans ie 

 plan fupcrieur (fig.z); on prend alors des pilons de fer d'environ deux 

 pouces de diametre qu'on fait chauffer i leurs extremitts , afin que la 

 brafque ne s'y attache point & avec lefquels on bat fortemcnt toute la 

 furface du badin , de fagon que le doigt n'y faffe aucune impreflion : le 

 maitre raffineur prend enfuite le niveau dcpuis la tuyere, & avec un fer 



Profondeurdubaflin. "^"^courbe il creule dans la brafque jufqu'i ce que le baflin ait 5 pouces \ 

 de profondeur dans le milieu ; il eft pour lors d'une capacity fuffifante 

 pour contenir cinquante quintaux de cuivre , en y comprenant les deux 

 canaux pour I'ecoulement de ce m^tal , lefquels s'etendent Jufqu'aux 

 murs H dn plan fuperieur, avec une pente de trois lignes environ depuis 

 le fond du grand baflin i on apporte enfuite des marteaux larges , arrondis 

 & polis qu'on a fait chauffer auparavant , avec lefquels on bat encore 

 toute la furface, afin de la rendre parfaitement unie. II feroit beaucoup 

 mieux de ne former le baflin qu'avec une f'eule couche de bralque qu'on 

 pileroit tout-^-la-fois, mais on ne pourroit fe procurer I'aifance nccelTaire 

 pour cela , qu'aux depens de la chaleur, puifqu'il faudroit elevcr la voute 

 Chapeau de fer qui du fourneau •, pour y fupplcer, j'avois fait faire un chapeau de fer pareil 



B'apasr^uffi. ^ cexvn qu'on met aux fourneaux de coupelle^ mais la chaleur eff trop 



confiderable dans ce fourneau pour qu'on ait pu continuer \ s'en fervir : 

 la premiere fois le chapeau fe plia , il auroi: fallu i chaque raffinage y 

 faire des reparations , foit pour redreffer le fer , foir pour le garnir de 

 nouvelle argile. Le grand baflin etant forme, comme Je viens de le dire, 

 on met une brique devant chacun des petits murs H pour retenir Ic 

 cuivre , on la lute avec de I'argile dont on remplit ie reftant de I'ouver- 

 Biafque pour lesture de chaque mur-, on prepare enfuite les baflins de percee avcc une 



baffins de reception, brafque ccmpofife de parties egales d'argile & de poufliere de ch.irbon v 

 apres qu'elle y a ete bien battue, on les creufe en cones renverfes , de 

 facon qu'ils pnifTent contenir chacun environ vingt cinq quintaux de cui- 

 vre-, ils ont 3 pieds \ de diametre intcirieurement fur un pied 4 pouces 

 de profondeur : lorfque le tout a ete prepar^, on met une pelote de terre 

 devant la tuyere, pour diriger le vent des foulliets dans le haut du four- 

 neau , afin qu'il puilfe mieux dtendre la chaleur jufqu'i ce que le cuivre 

 foit enticrement fondu : Ic maitre raflineHr fe fait enluite apporter de la 



